1 8o 
underliggende Sand ikke var her saa sort som ved for- 
rige, men var mere og mindre brunfarvet. 
lode. Et Stykke massiv Kobber, omtrent i Lod, bragtes i 
samme Hede, dog uden bemeldte Blanding, ogsaa dette 
gik, imod Formodning, gjennera Digeln, hvoraf man 
seer^ at Kobberet ligesom Jernet, ved anholdende Hede 
kan angribe og oplose de jord- eller leeragtige Blandin- 
ger; nemlig Digel- Materien* 
Ilte* Men et andet Forhold viser forstbemeldte tvende Jern-Sor- 
ter, i stærk Hede, naar de bringes i en Ypser-, eller de 
saa kaldede Blyants-Digler, hvoraf, efterat liver for sig 
derudi var nedlagt og bedækket med fiintstodt Vindues- 
Glas. 
a) Det smedede Jern, som bestoed af tvnde Plader, var for 
den storste Deel ikkun sammensvejset, og tildeels 
fandtes brændt i sorte Schjeld, tildeels ogsaa var op- 
jost i Gibset , og har farvet det sort. 
b) Gvdejernet, eller det stobte Jern, var smeltet til en 
tæt Klump, og saa sejgt, at det uden Vanskelighed 
loed sig hamre og fiile , formodentlig var det under 
Smeltningen blevet renset formedelst Glasset, som der- 
af havde faaet en mork sort Farve* 
Diglerne vare af Glasset stærk angrebne paa Siderne og 
der igjennemædte* Bunden af Diglerne fandtes ikke at 
være angrebne, for saavidt samme af det smeltede Jern 
vare beskyttede. — Nu gik jeg videre, for ved flere For- 
sog et erfare denne Hedes Virkning paa andre Materier, 
hvorved det fandtes, 
late* At det sacksiske Porcelain, som man ellers troer om 
at være i alle Maader saa ildfast og uforanderligt i Ilden 
